# 
DES MONNAIES NÉERLANDAISES. 31 
l'opération qui vient d’être décrite; mais les déchets observés, de 
1 à 2 mill., sont trop considérables pour pouvoir être expliqués 
en entier par cette perte inévitable, surtout quand on prend en 
considération les quantités assez grandes de métal auxquelles 
l'opération s'applique. C’est ainsi qu'on a constaté, entre autres, 
les déchets suivants : 
13208 gramm, en pièces de 24 florins perdirent 22  gramm. ou 1,66 mill. 
35090 " 7 7 7 7 7 38,5 7 ms LEO: 7 
18402 7 " 7 «ou " 28 7 nor 
4137 7 " 2 "“ " " 8,1 “ 7, 10962 7 
3453 2 7 " ” + florin 7 3,5 7 7 UE 7 
Dans le cours de la fabrication des espèces on éprouve également 
un déchet. L’alliage qui, eoulé en lattes, servira à la confection 
des flans, s'obtient, dans la fonderie de la Monnaie, en fondant 
ensemble des lingots d'argent fin et des espèces étrangères d’un 
titre inférieur à 945 mill. Cette fonte s'accompagne d’un déchet 
qui, en moyenne, s'élève à 1 pour mille du poids du métal avant 
la fusion. Sur mille kilogrammes il y en a donc un qui se perd. 
Pour expliquer le déchet en question, on a eu recours à l'hypo- 
thèse d’une volatilisation partielle de l'argent dans le bain de 
fusion; mais on n’a pas donné la preuve expérimentale de cette 
volatilisation. 
Tels sont les trois points que j'ai essayé d’élucider par les 
recherches suivantes. La plupart des expériences ont été exécutées 
en 1866, sur l'invitation de la Commission des Monnaies; les 
autres sont d’une date postérieure et ont été entreprises pour 
compléter les premières. 
1. La Méthode. 
Comme ce sont exclusivement les couches extérieures de l’alliage 
monétaire qui pendant le travail sont modifiées chimiquement, 
une étude attentive de la surface est indispensable pour acquérir la 
connaissance de la constitution véritable des pièces d'argent mon- 
nayées. C’est ce qui avait déjà été reconnu antérieurement, et 
de diverses expériences on avait conclu que la surface de l’alliage 
